220 
SÉANCE DU 17 JANVIER 1859 . 
il a deux axes de double réfraction très 
complètement par les acides. 
Sa composition est la suivante : 
rapprochés ; il s’attaque 
Oxygène. 
Silice.. 
41,20 . 
Alumine. 
12,37 
5,778) 
Sesquioxyde de manganèse. , 
1,67 
0,505 > 
SesquioxYde de fer. 
6,03 
1,849 ) 
Protoxyde de fer. 
3,48 
0,792 \ 
Chaux. 
! ,63 
0,458 j 
Magnésie. 
19,03 
7,366 ( 
Potasse. 
7,94 
1,346 ' 
Soude. 
1,28 
0,327 ] 
Lithine. 
0,22 
0,121 j 
Fluor. 
1,06 
» 
2,90 
2,558 
Somme . . 98,81 
Le mica ferro-magnésien de la minette a pour bases principales 
les oxydes de fer et de magnésie. Il renferme cependant de l’alu¬ 
mine et des alcalis : indépendamment de la potasse, on y trouve 
de la soude et même un peu de Sitbine. Il est en outre assez riche 
en fluor. 
Si l’on admet, comme on l’a déjà fait pour d’autres minéraux, 
qu’une petite partie de la silice remplace de l’alumine ou des 
oxydes à trois atomes d’oxygène, ce mica se laissera représenter par 
la formule simple : 
3RO, SiO 3 + R 1 2 0 3 , SiO 3 . 
Il aurait donc la même formule que les micas à base de fer et de 
magnésie, qui est aussi celle du grenat. 
Le mica ferro-magnésien appartient d’ailleurs à l’espèce qui 
comprend le mica du Vésuve, et à laquelle M. Dana a conservé le 
nom de biotite (1) ; c’est également une variété de mica magnésien 
de M. Ramtnelsberg (2). 
Quand on le compare à d’autres micas qui constituent les roches, 
on voit qu’il a en quelque sorte pour limites le mica magnésien 
(phlogopite) du calcaire saccharoïde et le mica ferreux de la pro- 
togine (3). Dans le premier de ces micas, la base dominante est 
(1) Dana, A systèni of Mineralogf, fourth edit., II, p. 225. 
(2) Rammelsberg, Handworterbuch , etc. Magnesiaglimmer. 
(3) Bulletin de la Société géologique de France [2], 2 e série, IX, 
121. — Annales de chimie et de physique [3], XXV. 
